sdimucksteino (I)n' <'in/.>'l]H'n Schmucksteine) 



B. Die einzelnen Schmucksteine. 



I. Diamant. 



1. Allgemeines und Eigenschaften. 2. Dia- 

 mantschleiferei. 3. Vorkommen und Funclorte. 



i. Allgemeines und Eigenschaften. Der 

 Diamant ist zwar nicht der kostbarste, aber 

 der wichtigste aller Edelstcine; neun Zehntel 

 der ganzen jahrlich fur Edelsteine ausge- 

 gebenen Summe ent fallen auf ihn. 



Von Bedeutung fiir seine Benutzung ist 

 sowohl seine enorme Harte, als sein priich- 

 tiges Aussehen. 



Die Harte kommt (abgesehen von der 

 Verwendung in der Technik) in doppelter 

 Hinsicht in Betracht: Einmal erlanbt sie 

 einen besonders feinen Schliff mit voll- 

 kommen glatten und lebhaft glanzenden 

 Facetten und mit ganz scharfen Kanten und 

 Ecken, die auch beim langsten Gebrauch 

 unverandert bleiben. Sodann dient das 

 Diamantpulver, hergestellt aus unansehn- 

 lichen, zum Schmuck nicht verwendbaren 

 St einen, dem Bort, zum Schleifen des Dia- 

 mants und anderer barter und feiner Edel- 

 steine und zu anderen technischen Zwecken. 



Das prachtige Aussehen berubt auf 

 dem durch das Schleifen hervorgerufenen 

 ho ben Glanz, der klaren Durchsichtigkeit 

 und der kraftigen Lichtbrechung und Farben- 

 zerstreuung. Diese beiden letzteren Eigen- 

 schaften sind aus den folgenden Werten 

 der Brechungskoeffizienten fiir rotes, grimes 

 und violettes Licht zu ersehen: 

 n r = = 2,40735; n gr == 2,42694; n v == 2,46476, 

 also Farbenzerstreuung: n v --n r == 0,05741. 



Neben der groBen Harte bedingen die 

 ho hen Brechungskoeffizienten den besonders 

 kraftigen Glanz der geschliffenen Diamanten, 

 der wegen der gleichzeitigen starken Farben- 

 zerstreuung die charakteristische Beschaf- 

 fenheit des Diamantglanzes annimmt. Der 

 Glanz tritt auf alien Schlifformen in der- 

 selben Weise hervor, fiir das iibrige Aus- 

 sehen ist aber die Schlifform von wesent- 

 licher Bedeutung. Gescbliffen wird der 

 Diamant kaum anders wie in der Form 

 von Brillanten und Rosetten, und deren 

 Nebenformen, alles iibrige ist nicht der Rede 

 wert. Diese zwei Formen sind so sehr die 

 Hauptformen des Diamants, daB man unter 

 ,,Brillant" oder ,, Rosette" schlechtweg Dia- 

 manten von dieser Gestalt zu verstehenpflegt. 

 Nur ganz flache Steine oder Stiicke von 

 solchen Werden zu Rosetten verarbeitet ; wenn 

 es die Form des Rohsteins irgend ohne gar 

 zu grofien Materialverlust erlaubt, wird ein 

 Brillant daraus hergestellt. Diese Form soil 

 vom Kardinal Mazarin erfunden worden 

 sein. Sie erhalt so genau wie moglich die 

 oben (Fig. 1 u. 2) angegebenen Abmessungen, 

 die sich als die giinstigsten fiir den Diamant 

 erwiesen haben. Nur bei ungiinstig gestal- 



teten Rohsteinen wird davon etwas abge- 

 wichen, was die Sehonheit dann nicht un- 

 wesentlich zu beeintrachtigen pflegt, wie 

 z. B. bei dem ,,Kohinur" der englischen 

 Krone. Der Vorteil des Brillantschliffs 

 rrinbt sich aus dem in Figur 5 dargestellten 

 Schema. Ein aus der Luft einfallender Licht- 

 strahl z. B. ah wird nach be gebrochen und 

 in c an der dort liegenden Facette total 

 reflektiert nach cd. Der Grenzwinkel zwi- 

 schen Diamant und Luft ist wegen des 

 groBen Werts der Brechungskoeffizienten 

 sehr klein und betriigt fiir mittlere, grime 

 Strahlen: 24 20'; jeder auch noch so wenig 

 starker gegen das Einfallslot geneigte Strahl 

 kann also bei c nicht in die Luft austreten, 

 wie eine genauere Betrachtung unter Beriick- 



a 



Fig. 5. 



sichtigung der Winkelverhaltnisse des Bril- 

 lants leicht zeigt. Aus demselben Grund 

 wird auch bei d und e Totalreflexion ein- 

 treten miissen, und erst der Strahl e/'wird 

 bei /' so steil auf die Tafel Im auffallen, daB 

 er nach /// in die Luft austreten kann. Einen 

 ahnlichen Weg werden beinahe alle von 

 vorn auf die Facetten A7, Jin, am usw. auf- 

 fallenden Lichtstrahlen in dem Stein machen, 

 z. B. wird ein einfallender Strahl gf\ nachdem 

 er den umgekehrten Weg fedcb in dem Stein 

 durchlaufen hat, nach vorn in der Richtung 

 ba aus diesem austreten miissen. Fast 

 das ganze vorn einfallende Licht muB also 

 wegen der vielfachen inneren Reflexionen 

 im Unterteil auch wieder nach vorn aus- 

 treten, es erhalt zugleich einen eigentiim- 

 lichen metallahnlichen Glanz und gelangt 

 so in das Auge des Beschauers. Der Stein 

 sieht daher schon leuchtend aus und er- 

 scheint wie mit glanzendem Licht erfiillt, 

 wahrend andere ebenso geschliffene Steine 

 mit geringerer Lichtbrechung, z. B. Berg- 

 kristall, das meiste Licht nach hinten aus- 

 treten lassen, da hier die Totalreflexion nicht 

 mit derselben Macht wirkt. Solche Steine er- 

 scheinen daher kalt und tot. Jeder vorn 

 in den Brillant eintretende Strahl des weiBen 

 Tageslichts wird dabei aber auch durch seine 

 als Prismen wirkenden Facetten in seine far- 

 bigen Teilstrahlen zerlegt, die beim Diamant 



